SOUMANSITE 
541 
Quadratique. 
b : h 
SOUMANSITE 
1000 : 542,49 D = 707, 107. 
\a : c = 1 : 0,7672 (Lx)]. 
Formes observées. A 1 (1 00) ; Z» 1,2 (H1). 
[ 
‘h 1 ! 2 s. I> 8o°20' 
Ji/2 h 1 121°20' 
Faciès. Jen’ai observé ce minerai que sous forme de cristaux à faciès 
octaédrique (fig. 2). Les faces b ll ~ sont striées horizontalement. 
Dureté. 4,5. 
Densité. 2,87. 
Coloration et éclat. Incolore. Transparente ou translucide. Eclat 
vitreux. 
Propriétés optiques. Une section parallèle a la base montre des 
plages uniaxes eL positives (n s ), mais il en existe 
aussi d’autres s’éteignant suivant les diago- 
Fig. 1. 
Section parallèle à p (001) 
de la soumansite. 
U 
nales de la face ; elles présentent des axes écar- 
tés, mais d’angle variable suivant les points 
considérés (2E atteint 70°). La figure 1 permet 
de comprendre comment l’uniaxie est produite 
Par l’entrecroisement de ces plaques biaxes, 
dont les contours sont toujours vagues. 
Les indices de réfraction sont intermédiaires 
entre 1,55 et 1 ,56. 
Composition chimique. Je n’ai pu, faute d’une quantité suffisante de 
matière, étudier ce minéral d’une façon complète. Il a été possible 
seulement de constater, par des essais qualitatifs, qu’il constitue un 
fluophosphate d’aluminium et de sodium avec de l’eau ou de 
1 hydroxy le. Un dosage sommaire a été fait par M. 1 isani sur 
40 milligrammes de substance : P 2 0 5 31,5 ; A1 2 0 3 36,5 ; et par suite, 
Par différence, Na 2 0 (avec un peu de K'0)~f-F -j-II'O 32 %• 
Essais pyrog nos tiques. Dans le tube, donne de 1 eau et les léactions 
du fluor. Au chalumeau, fond en chou-fleur et colore la flamme en 
jaune intense. 
